E M A 



qn ? il faut voir & qui ne peuvent s'écrire. Elle eft 

 affile fur la peau du lion de Nemée ; un de les pies 

 délicats eft pofé fur la tête de l'animal terrible ; ce- 

 pendant trois petitsAmours fe jouent de la mafTue du 

 héros qu'ils ont mife en balançoire. Ils ont chacun 

 leur caracïere. Un pay fage forme le fond du tableau. 

 Ce morceau vu à l'œil nud fait un grand plaifir ; mais 

 "regardé à la loupe , c'eft toute autre chofe encore ; 

 •on en eft, enchanté. 



C'eft l'orfèvre qui prépare la plaque fur laquelle 

 on fe propofe de peindre. Sa grandeur & fon épaif- 

 feur varient , félon l'ufage auquel on la deftine. Si 

 elle doit former un des côtés d'une boîte, il faut que 

 l'or en foit à vingt-deux carats au plus : plus fin , il 

 n'auroit pas allez de foûtien ; moins fin , il feroit 

 fujet à fondre. 11 faut que l'alliage en foit moitié 

 blanc & moitié rouge , c'eft-à-dire moitié argent & 

 moitié cuivre ; V émail dont on la couvrira , en fera 

 moins expofé à verdir , que fi l'alliage étoit tout 

 rouge. 



Il faudra rècommander à l'orfèvre de rendre fon 

 or bien pur & bien net , & de le dégager exactement 

 de pailles & de vent ; fans ces précautions il fe fera 

 immanquablement des foufïlures à V émail , & ces 

 défauts feront fans remède. 



On réfervera autour de la plaque un filet qu'on 

 appelle aufli bordement. Ce filet ou bordement re- 

 tiendra f 'émail , & l'empêchera de tomber , lorfqu'é- 

 tant appliqué on le preffera avec la fpatule. On lui 

 donnera autant de hauteur qu'on veut donner d'é- 

 pailTeur à Y émail ; mais l'épaiffeur de Y émail variant 

 félon la nature de l'ouvrage , il en eft de même de 

 la hauteur du filet ou bordement. On obfervera feu- 

 lement que quand la plaque n'eft point contre-émail- 

 lée , il faudra qu'elle foit moins chargée d'émail , 

 parce Y émail mis au feu tirant l'or à foi , la pièce de- 

 viendroit convexe. 



Lorfque V émail ne doit point couvrir toute la pla- 

 que , alors il faut lui pratiquer un logement. Pour 

 cet effet on trace fur la plaque les contours du def- 

 fein ; on fe fert de la mine de plomb , enfuite du bu- 

 rin. On champleve tout Fefpace renfermé dans les 

 contours du deffein , d'une profondeur égale à la 

 hauteur qu'on eût donnée au filet, fi la plaque avoit 

 <lû être entièrement émaillée. 



On champleve à l'échope , & cela le plus égale- 

 ment qu'on peut: c'eft une attention qu'il ne faut 

 pas négliger. S'il y avoit une éminence , Y émail fe 

 trouvant plus foible en cet endroit , le verd pourrait 

 y pouffer. Les uns pratiquent au fond du champlever 

 des hachures légères & ferrées , qui fe croifent en 

 tous fens ; les autres y font des traits ou éraflures , 

 avec un bout de lime cafte quarrément. 



L'ufage de ces éraflures ou hachures , c'efl de don- 

 ner prife à Y émail , qui , fans cette précaution, pour- 

 rait fe féparer de la plaque. Si l'on obfervoit de 

 tremper la pièce champlevée dans de l'eau régale 

 aftoiblie , les inégalités que fon atlion formerait fur 

 le champlever , pourraient remplir merveilleufe- 

 ment la vue de l'artifte dans les hachures qu'il y pra- 

 tique : c'efl une expérience à faire. Au refte il eft 

 évident qu'il ne faudroit pas manquer de laver la 

 pièce dans plufieurs eaux, au forîir de l'eau régale. 



Quoi qu'il en foit de cette conjecture , lorfque la 

 pièce eft champlevée , il faut la dégraiffer. Pour la 

 dégraiffer on prendra une poignée de cendres grave- 

 lées qu'on fera bouillir dans une pinte d'eau ou en- 

 viron , avec la pièce à dégraiffer. Au défaut de cen- 

 dres gravelées on pourrait fe fervir de celles du 

 foyer, fi elles étoient de bois neuf; mais les cendres 

 gravelées leur font préférables. Foyc^ Cendres. 



Au fortir de cette lefTive on lavera la pièce dans 

 4e l'eau claire où l'on aura mis un peu de vinaigre ; 



E M A 537 



& au fortir de ce mélange d'eau & de vinaigre , on 

 la relavera dans l'eau claire. 

 ^ Voilà les précautions qu'il importe de prendre fur 

 l'or ; mais on fe détermine quelquefois , par écono- 

 mie, à émailier fur le cuivre rouge : alors on eft 

 obligé d'amboutir toutes les pièces , quelle que foit 

 la figure qu'elles ayent, ronde, ovale, ou quar'rée. 

 Les amboutir, dans cette occafion , c'en: les rendre 

 convexes du côté à peindre , & concaves du côté à 

 contre- émailier. Pour cet effet il faut avoir un poin- 

 çon d'acier de la même forme qu'elles, avec un bloc 

 de plomb : on pofe la pièce fur le bloc ;. on appuie 

 deflus le poinçon , & l'on frappe fur la tête du poin- 

 çon avec un marteau. Il faut frapper affez fort pour 

 que l'empreinte du poinçon fe faffe d'un feul coup. 

 On prend du cuivre en feuilles , de l'épaifléur d'un 

 parchemin. Il faut que le morceau qu'on employé, 

 foit bien égal 6k bien nettoyé : on parle fur fa fur- 

 face le gratoir, devant & après qu'il a reçu l'em- 

 preinte. Ce qu'on fe propofe en l'amboutiffant , c'efl 

 de lui donner de la force , & de l'empêcher de s'en- 

 voiler. 



t Cela fait , il faut fe procurer un émail qui ne foit 

 ni tendre ni dur ; trop tendre , il eft fujet à fe fen- 

 dre ; trop dur, on rifque de fondre Ja plaque. Quant 

 à la couleur , il faut que la pâte en foit d'un ^eau 

 blanc de lait. Il eft parfait , s'il réunit à ces qualités 

 la fîneffe du grain. Le grain de Y émail fera fin , fi l'en- 

 droit de fa furface d'où il s'en fera détaché un éclat , 

 paraît égal , liffe &c poli. 



On prendra le pain à* émail, on le frappera à pe- 

 tits coups de marteau , en le foûtenant de l'extré- 

 mité du doigt. On recueillera tous les petits éclats 

 dans une ferviette qu'on étendra fur foi ; on les met- 

 tra dans un mortier d'agate , en quantité propor- 

 tionnée au befoin qu'on en a. On verfera un peu 

 d'eau dans le mortier : il faut que cette eau foit froide 

 & pure : les artiftes préfèrent celle de fontaine à 

 celle de rivière. On aura une molette d'agate ; on 

 broyera les morceaux émail, qu'on arrofera à me- 

 fure qu'ils fe pulveriferont : il ne faut jamais les 

 broyer à fec. On fe gardera bien de continuer le 

 broyement trop long-tems. S'il eft à-propos de ne 

 pas fentir Y émail graveleux , foit au toucher , foit 

 fous la molette , il ne faut pas non plus qu'il foit en 

 boue : on le réduira en molécules égales ; car l'iné- 

 galité fuppofant des grains plus petits les uns que les 

 autres , les petits ne pourraient s'arranger autour 

 des gros , fans y laifTer des vuides inégaux, & fans 

 occalionner des vents. On peut en un bon quart- 

 d'heure broyer autant émail qu'il en faut pour char- 

 ger une boîte. 



Il y a des artiftes qui prétendent qu'après avoir 

 mis Y émail en petits éclats , il faut le bien broyer 

 purger de fes ordures avec de l'eau-forte ; le 

 laver dans de l'eau claire , & le broyer enfuite 

 dans le mortier. Mais cette précaution eft fuperflue 

 quand on fe fert d'un mortier d'agate ; la propreté 

 fufRt. 



Lorfque Y émail eft broyé , on verfe de l'eau def- 

 fus ; on le laifTe dépofer, puis on décante par incli- 

 nation l'eau , qui emporte avec elle la teinture que 

 le mortier a pû donner à Y émail & à l'eau. On conti- 

 nue ces lotions jufqu'à ce que l'eau paroifTe pure 3 

 obfêrvant à chaque lotion de laifTer dépofer Y émail. 



On ramafiéra dans une foûcoupe les différentes 

 eaux des lotions , & on les y laifTera dépofer. Ce dé- 

 pôt pourra fervir à contre-émailler la pièce , s'il en 

 eft befoin. 



Tandis qu'on prépare Y émail , la plaque champ- 

 levée trempe dans de l'eau pure & froide : il faut l'y 

 laifTer au moins du foir au lendemain ; plus elle y 

 reftera de tems , mieux cela fera. 



Il faut toujours conferver X émail broyé couvert 



